an Flussspath und Steinsalz. 



25 



den einzelnen Werthen der Brechungsexponenten des Fluss- 

 spathes sich innerhalb einer Grenze von 3 Einheiten der vierten 

 Decimale bewegen, die Werthe für die Dispersion d gar nur 

 um höchstens 13 Einheiten der fünften Decimale von einander 

 abweichen. Da die Grenze für die Genauigkeit der Beob- 

 achtungen wohl kaum enger zu ziehen sein dürfte, so hat 

 sich damit also ein wesentlicher Unterschied zwischen den 

 Werthen der Brechungsindices der gefärbten Krystalle unter- 

 einander und auch gegen das ungefärbte Stück nicht ergeben. 

 Bei den von Hlawatsch (s. früher) gemachten Untersuchungen 

 nehmen die Werthe mit zunehmender Färbung bedeutend ab, 

 und zwar von farblosen Flussspathkry stallen bis zu intensiv 

 violett gefärbten um etwa 6 Stellen der vierten Decimale. 

 Stellen wir damit zum Vergleich einmal unsere Untersuchungen 

 an den violett gefärbten Stücken No. 10 bis No. 12 zusammen 

 (ganz abgesehen von dem Stücke No. 9, für welches der 

 Brechungsexponent nicht etwa tiefer, sondern ganz bedeutend 

 höher berechnet ist als beim farblosen Stück No. 1), so finden 

 wir ganz andere Resultate. 



Die Unterschiede betragen für n T1 höchstens 0,00023. 

 für n Xa ebenso 0,00007 5 und für n Li nur 0,00006 5 . Die Dis- 

 persion dieser Stücke variirt gar nur in einer Grenze von 

 5 Stellen der fünften Decimale. Interessant ist auch, dass 

 die verschieden gefärbten Stücke des gleichen Vorkommens 

 in ihren Werthen für n sehr nahe übereinstimmen. Es sind 

 das für die Stücke 3. I. und 3. II. folgende Werthe : 



n Ti %a n w ~ ' d 



No. 3. I. gelb ..... 1,43519c 1,43360s 1,43213ö 0,00306 

 II. bellviolett . . 1,43517 5 1,43366s 1,43211s 0,00306; 



es beträgt hier der Unterschied für ri höchstens 6 Stellen 

 der fünften Decimale, die Werthe für d stimmen vollständig 

 überein. Ebenso ergiebt sich für No. 5. I. und No. 5, II : 



ß Tl . n Na »Li d 



No. 5. I. gelb 1,43526s 1,43377s 1,43220s 0,00306 



II. hellblau . . . 1,43523 1,43377 1,43222 0,00301 



Die Brechungsexponenten unterscheiden sich hier also 

 höchstens um 3,5 Einheiten der fünften Decimale, die Werthe 

 für d um 5 Einheiten derselben Decimale. Berücksichtigen wir 



